gutes Ausbringen erzielt wird. Die Amalgamation des gerösteten Erzes 

 ergibt zwar ein höheres Ausbringen als beim ungerösteten Erze ; die Rück- 

 stände sind jedoch auch hier noch nicht so arm, daß eine Zyanbehandlung 

 derselben umgangen werden kann. Um die Kosten des Röstens zu er- 

 sparen, wird man deshalb am besten das Erz im rohen Zustande verar- 

 beiten. Demgemäß wurde der Hauptversuch in der Weise ausgearbeitet, 

 daß das Erz im Pochwerk zerkleinert und amalgamiert wurde. Zugleich 

 wurden die Amalgamations- Abgänge auf Schüttelhcrden aufbereitet. 



HaiiptvcrsKch. 



95UU kg auf etwa 3U — 35 iiidi \'orgebrochenes Roherz wurden im 

 •") Stempel-Pochwerke (525 kg Fallgewicht) bei 7" Hubhöhe verpocht 

 und amalgamiert. 2700 kg wurden durch Sieb Nr. 50 (etwa 2 5 mm Maschen- 

 weite) in 6 Stunden zerkleinert, 6''00 kg durch Sieb Nr. 40 etwa einen 

 halben m)ii Maschenweite) in Qi/Ô Stunden. Die Leistung des Pochwerkes 

 betrug demnach im ersteren Falle 2-lfi / der Stempel in 24 Stunden, im 

 letzteren Falle 3-44 /. 



Das Ergebnis dieser Verpochimg und Amalgamation war folgendes: 



g Au g Ag g Ah g Ag 

 p. t 



1. Vei-arbeitetes Roherz 9500 kg m. K3-5 12-0= 15(3-75 114-00 



11. Abgänge durch Sieb Nr. 50: 2700>^g m. 8-3 10-0= 22-41 27-00 



12. ,, „ ,, „ 40:G8üO/%g m. 10-0 12-3= 68-00 83-64 

 Zusammen 9500 kg m. 9-52 11-66 = 90-41 110-64 



Mithin sind durch die Amalgamation 



ausgebracht 66-34 g An 3-36 g Ag 



das sind p. t 6-98 g Au 0-34 g Ag 



oder 'i2-3'^„ des Goldes und 2-8% des Silbers. 



Die Amalgamation war mithin etwas besser beim Verpochen durch 

 Sieb Nr. 50, es wurden hier 49-7 "^ des Goldes amalgamiert gegenüber 

 39-4°,^ beim Verpochen durch Sieb Nr. 40. 



An Rohgold wurden gewonnen von den inneren und äußeren Kupfer- 

 platten: 

 13-48 g m. 797 1000 (k)ld 203/1000 Silber = 38-26 g Gold u. 9-74 g Silber. 



In dem Pochtrog-Rückstande, der aus unvollständig zerkleinertem 

 Erze besteht, sind enthalten: 



14-59 kg m. 282-5 g Au 70 g .4g p. / = 16-67 g Au 4-13 g Ag. 



15. In diesen 59 kg sind 261-8 g Au und 59-3 g Ag p. / amalgamations- 

 fähiges Gold bezw. Silber enthalten, wie durch einen Amalgamations- 

 versuch im kleinen nachgewiesen wurde. 



